— 207 - 



specifische Gewicht des Minerals wurde mit 1,1 gr Substanz zu 3,76 be- 

 stimmt. Verfasser glaubt, dass in Anbetracht von Beimengungen, nament- 

 lich von Selenbleierz, das spec. Gew. etwas zu hoch ausgefallen ist. 



Bei der Analyse wurde möglichst darauf Bedacht genommen, die vom 

 Gangmittel herrührenden fremden Beimengungen zu entfernen. Indem wir 

 rücksichtlich des befolgten Ganges der Analyse auf das Original verweisen, 

 folgt anbei ihr Resultat: 



Sauerstoff. Verhältniss. 

 SeO 2 = 48,12 13,81 2 



CuO = 35,40 7,12 1 



H 2 = 15,30 13,60 2 



98,82~ 



und es leitet sich daraus die obenstehende Formel ab. 



3. Durch H. Des-Cloizeaux aufgefordert, haben die HH. Friedel und 

 Sarasin versucht, den Chalcomenit künstlich darzustellen. 



Sie bereiteten zu diesem Ende eine neutrale Lösung von Kaliumselenit 

 und fällten mit Kupfersulfat. Es bildete sich zuerst ein weisser amorpher 

 Niederschlag, der, nach und nach in der Kälte und rasch in der Wärme, 

 in ein blaues krystallinisches Pulver überging. Unter dem Mikroskop be- 

 trachtet, stellt sich dasselbe als eine Menge kleiner rectangulärer Pyramiden 

 dar, von denen nicht auszusagen ist, ob sie rhombisch oder monoklin sind. 



Die Verf. behandelten darauf einen Theil des erhaltenen blauen Pulvers 

 mit Wasser in geschlossenen Gefässen bei 130 — 140° und auch bei 200". 

 Nach dem Erkalten zeigte sich beim Öffnen ein grünes Pulver, das bei 

 näherer Besichtigung aus blauen Krystallen (den angewandten ähnlich) und 

 aus gelben Lamellen bestand. Da durch den eingeleiteten Process offenbar 

 eine Zersetzung des Kupferselenits stattgefunden hat und, nach den Verf., 

 die Bildung einer unterselenigsauren Verbindung, so ward bei anderen Ver- 

 suchen ein Überschuss von seleniger Säure zugegeben, der aber, wenn er 

 gering war, die Zersetzung nicht völlig verhinderte und bei grösserer Menge 

 zu der Bildimg eines neuen, in weisslichen Nadeln krystallisirenden Körpers, 

 wahrscheinlich eines sauren Selenits, Veranlassung gab. 



An einem der unter der Mitwirkung der Wärme gebildeten blauen Kry- 

 ställchen konnten die Verf. die vom Chalcomenit beobachteten Gestalten 

 h', m, p und <5 nachweisen und die folgenden Winkel messen: 



Gemessen. Chalcom. gemessen, 



m : 6 = 144° 0' 143° 20'— 144° 



p : ö ■= 125°— 126° 125° 34'. 



Das Ansehen dieser Kryställchen ist wie das des Chalcomenit und, so- 

 weit die optischen Eigenschaften bestimmbar waren, widersprachen sie denen 

 des natürlichen Vorkommens nicht. 



Da auf dem Wege der Behandlung bei höherer Temperatur nicht ge- 

 nügend Substanz zur Analyse zu gewinnen war, so haben die Verf. das in 

 der Kälte als krystallinischen Niederschlag erhaltene Produkt unter der An- 



